141 



nach c, doch viel deutlicher als nach ~ r' und auch deutlicher 

 als nach -5- r beim Antimon. 



Durch Schmelzung kann man, wie Quesneville gezeigt hat, 

 das Wismuth in sehr grofsen und schönen Krystallen darstellen, 

 die oft Zoll-Gröfse haben, wenn gleich ihre Flächen nicht sehr 

 glattflächig sind und gewöhnlich trichterartige Vertiefungen zei- 

 gen. Sie sind immer nur das einfache Hauptrhomboeder, wie 

 die künstlichen Krystalle des Antimons und Tellurs, zuweilen in 

 der Richtung einer Endkante verlängert. In diesem Falle sind 

 sie aber gewöhnlich Zwillingskrystalle; die Individuen sind wie 

 bei allen rhomboedrischen Metallen mit -~ r verbunden und er- 

 scheinen nun als rhombische Prismen von ungefähr 87 — 88°, 

 die an den Enden mit einer flachen Zuschärfung von ungefähr 

 173° versehen sind. 



Die Spaltbarkeit ist bei diesen künstlichen Krystallen wie 

 bei den natürlichen; da die Krystalle wohl grofs, aber nicht 

 recht glattflächig sind, so hält es schwer solche zu finden, die 

 sich zu einer nur etwas genauen Messung eignen. Diefs gelingt 

 auch nur bei den kleinern, und hier fand der Verf. den Winkel 

 in der Seitenkante nach einem Mittel von 5 Messungen, wobei 

 die gröfste Abweichung aber schon bis zu 1,85' stieg, 92° 20 3'. 

 Hiernach beträgt aber der Winkel in der Endkante 87° 39 7' 

 die flache Zuschärfung an dem Zwillingskrystall, welche von einer 

 Fläche von R des einen Individuums und einer Fläche von R 

 des andern Individuums gebildet wird, 173° 16', und der Werth 

 der Axe wird 1,3035. 



Früher hielt man diese Krystalle für Hexaeder, und die 

 Spaltungsflächen nach der geraden Endfläche und dem ersten 

 spitzern Rhomboeder 2r' für untereinander gleich und für Spal- 

 tungsflächen nach dem regulären Octaeder. Auch sind diese 

 Winkel weder untereinander, noch von denen des regulären 

 Octaeders sehr verschieden; denn die Winkel der Spaltungs- 

 flächen des Wismuths von 2r' gegen c betragen 108° 23', von 

 -'"' gegen 2r' in den Seitenkanten 110° 33', des regulären Oc- 

 tai : ders 109° 28'; ebenso weichen die Winkel von R von denen 

 des Hexaeders auch nur wenig ab, daher eine Verwechselung 

 ohne Messung der Krystalle wohl möglich war. Der aussprin- 



